268 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN 



Seiten andere so verbunden sind, dass diese miter demselben Winkel zusam- 

 menstossen , welchen die Flachen D mit einander machen; wonach also der 

 Winkel, unter welchem die kurzeren Nadeln gegen die langere gesetzt sind, 

 die Halfte von 104° 55' betragt. Zuweilen sitzt an dem freien Ende eines 

 nadelformigen Krystalls eine sechsseitige Tafel, so dass die Hauptachse der 

 letzteren eine Verlangerung der Hauptachse des ersteren bildet. 



Bei dem Vorkommen des Bleivitriols in bleiischen Ofenbruchen hat man 

 den zugleich mit dem regenerirten Bleiglanze gebildeten, von dem aus dem- 

 selben durch spiitere Oxydation entstandenen zu unterscheiden. Auf erstere 

 Weise fmdet sich das schwefelsaure Bleioxyd nieht seiten in den bleiischen 

 Ofenbruchen aus den Schachtofen der Oberharzischen Silberhutten eingesprengt. 

 Von besonderer Auszeichnung besitze ich ihn aber an einer Stufe von rege- 



Bleigl 



Flammenofen von Bleiberg in Karnthen, die ich 



durch meinen altesten Sohn erhalten habe. Das Stuck, an welchem grobspei- 

 siger Bleiglanz mit graulich- und gelblichweissem Bleivitriol, von muschligem, 

 demantartig glanzenden Bruche verwachsen ist, lasst sich von natiirlichen Stu- 

 fen kaum unterscheiden. In Hohlungen des Bleiglanzes zeigt der Bleivitriol 

 hie und da Anlagen zur Krystallisation. 



Die zweite Art der Bildung stellt sich iiberaus schon in Afterkrystallen 

 des Bleivitriols dar, die durch Oxydation von Bleiglanzwiirfeln eines Ofenbru- 

 ches der Lautenthaler Silberhiitte entstanden sind, wovon ich i. J. 1832 meh- 

 rere Exemplare durch die Giite des Herrn Hiittenmeisters K n o k e erhielt. Die 

 Afterkrystalle haben die oben beschriebene, gewohnliche Form des bleiischen 

 Ofenbruches, und sitzen auf einer derben Masse von noch unverandertem klein- 

 speisigen Bleiglanze. Dieser hat einen starken, ochrigen, rothbraunen, aus 

 Eisenoxyd bestehenden Beschlag, so wie auch die Afterkrystalle des Bleivi- 

 triols eine lichtblutrothe Farbung haben, die ebenfalls von beigemengtem Ei- 

 senoxyd herruhrt, wovon ich mich durch einen Ldthrohrversuch iiberzeugt 

 habe. Ohne Zweifel ist dieses Eisenoxyd durch eine unter Einwirkung der 

 Hitze, zugleich mit der Oxydation des Schwefelbleies erfolgte Zersetzung von 

 Schwefeleisen entstanden, welches den regenerirten Bleiglanz begleitet. Wirk- 

 lich lasst sich in der noch unveranderten Masse des Ofenbruches eingespreng- 

 ter Magnetkies unter der Loupe deutlich erkennen. Auf gleiche Weise wird 



